标题：硫酸钙
简介
名称中文名称:硫酸钙[1]
中文别名:硫酸钙(1:1);硫酸钙,无水;无水石膏,硬石膏;硬石膏;硬石膏,无水石膏;无水硫酸钙;燥石膏;熟石膏粉
英文名称:Calcium sulfate
英文别名:anhydrouscalciumsulfate; anhydrousgypsum; anhydroussulfateoflime; calciumsulfate(1:1); calciumsulfate(anhydrous); calciumsulfate(caso4); calciumsulfate,anhydrous质检信息质检项目指标值铵(NH4)，% ≤0.005
澄清度试验/号 ≤4
碱金属及镁(MgO)，% ≤0.2
盐酸不溶物，% ≤0.025
重金属(以Pb计)，% ≤0.001
铁(Fe)，% ≤0.0005
碳酸盐(CO3)，% ≤0.05
氯化物(Cl)，% ≤0.002
硝酸盐(NO3)，% ≤0.002
含量(CaSO4·2H2O)，% ≥99.0
别名
白土纯白生石膏,白色软粘土制管土;二水合硫酸钙(1:1);硫酸钙,二水;硫酸钙晶须;石膏粉;纤维石(方解石霰石或石膏的变种);雪花石膏;亚硒酸盐,透石膏;石膏;二水硫酸钙;二水合硫酸钙;生石膏;无水石膏;硬生膏;硫酸钙;硫酸钙;灰石膏;C.I.颜料白 25;二水石膏;软石膏
安全术语
S22Do not breathe dust.
切勿吸入粉尘。
S24/25Avoid contact with skin and eyes.
避免与皮肤和眼睛接触。
鉴别
加稀盐酸使溶解，溶液显钙盐与硫酸盐（附录Ⅲ）的鉴别反应。
检验
氯化物取硫酸钙0.50g，加硝酸溶液（1→2）5ml与水40ml，振摇使溶解，依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液9.0ml制成的对照溶液比较，不得更浓（0.018%）。碳酸盐取硫酸钙1.0g，加水5ml，混匀，滴加稀盐酸，不得发生泡沸。
炽灼失重取硫酸钙1.0g，炽灼至恒重，减失重量应为18.0%-23.0%。铁盐取硫酸钙0.20g，加过硫酸按50mg与稀盐酸10ml，振摇溶解后，加水稀释使成50ml，加硫氰酸铵试液5.0ml，摇匀，依法检查（附录Ⅷ G），与标准铁溶液3.0ml用同一方法制成的对照液比较，不得更深（0.015%）。重金属取硫酸钙1.0g，加稀盐酸5ml与水15ml，加热溶解，放冷，加酚酞指示液1滴，滴加浓氨溶液至溶液显淡红色，加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml，滤过，滤液加水至25ml，加维生素C0.5g，溶解后，依法检查（附录Ⅷ H第一法），含重金属不得过百万分之十五。
用途
氮肥生产分析微量一氧化碳和二氧化碳作吸湿剂。涂料。人造象牙。油漆。造纸。染料。印花。冶金。处理水。作为食品添加剂和加工助剂。药物。
用作水泥原料;用作水泥阻滞剂;石膏除大量用作建筑材料和水泥原料外，广泛用于橡胶、塑料、肥料、农药、油漆、纺织、食品、医药、造纸、日用化工、工艺美术、文教等部门。在缺乏硫资源的地区，可用以制造硫酸和硫酸铵。无色透明的石膏可作光学材料。是制造水泥、半水硫酸钙及硫酸的原料。油漆和造纸工业中用作填充剂。农业上用作化肥，能降低土壤碱度、改善土壤性能。还用作番茄、土豆罐头中的组织强化剂、酿造用水的硬化剂、酒的风味增强剂等。建材、水泥生产用[2]可制作各种模型，医疗上用作石膏绷带。此外，还可用于调节水泥的凝结时间，作油漆用的白色颜料、纸张的填料和抛光粉，也是一种常用的干燥剂。也用于冶金和农业等方面。
也有用作面包改良剂。
测定
取硫酸钙约0.2g，精密称定，加稀盐酸10ml与水100ml，振摇使溶解，在搅拌下精密加乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）20ml，摇匀，加氢氧化钠溶液（1→5）15ml与紫脲酸铵指示剂（取紫脲酸铵0.1g，加氯化钠使成20g，研细，即得）0.2-0.3g，继以乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液由桃红色变为紫色。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）相当于6.807mg的CaSO4。
制备
  硫酸钙一般由天然产出。也是磷酸盐工业和某些其他工业的副产品。
硫酸钙(CaSO4)无色正交或单斜晶体，单斜晶体熔点1450℃，1193℃正交转单斜晶体。密度2.61克/立方厘米，微溶于水。1200℃以上可以分解：
2CaSO4 ==1200℃== 2CaO+2SO2↑+O2↑
高温下跟碳作用可生成硫化钙和二氧化碳。生石膏CaSO4·2H2O是天然矿物，为白、浅黄、浅粉红至灰色的透明或半透明的板状或纤维状晶体。性脆，128℃失1.5H2O，163℃失2H2O。工业上将生石膏加热到150℃脱水成熟石膏2CaSO4·H2O(或烧石膏)，加水又转化为CaSO4·2H2O。据此可用于石膏绷带、制作石膏模型、粉笔、工艺品、建筑材料。石膏还用为水泥调速剂以控制其硬化速度。油漆腻子、纸张填料也用到石膏，日常点豆腐可用它为凝结剂。农业上施用石膏以降低土壤的碱性。石膏矿与煤炭于高温可制得SO2用于生产硫酸。CaSO4溶解度不大，其溶解度呈特殊的先升高后降低状况。如10℃溶解度为0.1928g/100g水(下同)，40℃为0.2097，100℃降至0.1619，使溶解硫酸钙的硬水在高压锅炉(可达400℃)中结垢，造成危害，应于事前用Na2CO3使CaSO4转化为更难溶的CaCO3沉淀(其溶解度：0.0015g)而除去(使硬水软化)。在大理石遇稀H2SO4时因生成微溶CaSO4包于大理石表面阻碍与酸的接触，使反应停止，故不能用稀H2SO4与大理石制取CO2。
化学方程式：CaCO3+H2SO4===CaSO4(微溶于水)+H2O+CO2↑
贮藏
遮光，密封保存。
化学实验
在制取二氧化碳的实验中，不能用稀硫酸代替稀盐酸是因为反应会生成微溶的硫酸钙，没有溶解的硫酸钙包裹在石灰石表面，使反应停止。
测定方法
方法名称： 硫酸钙---硫酸钙的测定---络合滴定法
应用范围： 本方法采用滴定法测定硫酸钙的含量。
本方法适用于硫酸钙。
方法原理： 供试品加稀盐酸10mL与水100mL，振摇使溶解，在搅拌下精密加乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）20mL，摇匀，加氢氧化钠溶液（1→5）15mL与紫脲酸铵指示剂0.2～0.3g，继以乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液由桃红色变为紫色，计算硫酸钙的含量。
试剂： 1.稀盐酸
紫脲酸铵指示剂
乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）
基准氧化锌
水
氢氧化钠溶液（1→5）
锌滴定液（0.05mol/L）
仪器设备：
试样制备： 1.稀盐酸
取盐酸234 mL加水稀释至1000mL。
紫脲酸铵指示剂
取紫脲酸铵0.1g，加氯化钠使成20g，研细。
乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）
取乙二胺四醋酸二钠19g，加适量的水使溶解成1000mL，摇匀。
标定：取于约800℃灼烧至恒重的基准氧化锌0.12g，精密称定，加稀盐酸3mL使溶解，加水25mL，加0.025%甲基红的乙醇溶液1滴，滴加氨试液至溶液显微黄色，加水25mL与氨-氯化铵缓冲液（pH10.0）10mL，再加铬黑T指示剂少量，用本液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1mL乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）相当于4.069mg的氧化锌。根据本液的消耗量与氧化锌的取用量，算出本液的浓度。
贮藏：置玻璃塞瓶中，避免与橡皮塞、橡皮管等接触。
锌滴定液（0.05mol/L）
配制：取硫酸锌15g（相当于锌约3.3g）加稀盐酸10mL与水适量是溶解成1000mL，摇匀。
标定：精密量取本液25mL，加0.025%甲基红的乙醇溶液1滴，滴加氨试液至溶液显微黄色，加水25mL，氨-氯化铵缓冲液（pH10.0）与铬黑T指示剂少量，用乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液由紫色变为纯蓝色，并将滴定的结果用空白试验校正。根据乙二胺四醋酸二钠滴定液的消耗量，计算出本液的浓度，即得。
操作步骤： 取本品0.2g，精密称定，加稀盐酸10mL与水100mL，振摇使溶解，在搅拌下精密加乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）20mL，摇匀，加氢氧化钠溶液（1→5）15mL与紫脲酸铵指示剂0.2～0.3g，继以乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液由桃红色变为紫色。每1mL乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）相当于6.807mg的CaSO4。
注：“精密称取”系指称取重量应准确至所称取重量的千分之一。[3]